— 1322 — 
столик$ микроскопа, то эвтектика начинаетъ плавиться и наконец проме- 
жутки между длинными первично выдфлившимися кристаллами сплошь за- 
полняются жидкостью. Ниже будетъ приведенъ цфлый рядъ подобныхъ евиу- 
ковъ. Однако, при очень медленномъ охлажденш, можно и въ этомъ случав 
получить вполнф нормальную двойственную структуру эвтектики. Увеличе- 
не 70. Свфтъ простой. 
Фотограыя № 2, таблица П— 20%, молекулярн. р-нитроанизина. Уве- 
личеше 85; св$тъ простой. Очень крупныя гексагональныя свфтлыя вы- 
ДБлешя камФоры. Въ промежуткахъ болБе темная, очень красивая эвтек- 
тика. 06$ ея структурныя составляюця видны совершенно отчетливо. Подь 
микроскопомъ эвтектика очень красиваго желтаго цвфта, мель!е кристазаики 
Р-нитранилина окрашены въ голубые и зеленые цвЪта. 
Фотограыя № 1, таблица П— 30°) нитранилина. Увеличеше 85; 
свЪть простой. Та же картина, что и на предыдущемъ снимк$, только кри- 
сталлики камфоры мельче. Перлитовая тончайшая структура эвтективи 
видна совершенно отчетливо. Въ тонкихъ мфетахъ потоки эвтектаки желтаго 
цвфта, въ болЪе толетыхъ — коричневаго. 
3. Камфора — пара-дибромбензолъ (таблица 3, лаграмма 3). 
Пара-дибромбензоль приготовленъ обычнымъ способомъ. ПослВ двук- 
тратной перекристаллизащи изъ спирта и сублимаши показаль темпера“ 
туру плавлевя 87,1°, совершенно согласную съ числомъ, приводимым» 
Нагорновымъ:. Эвтектика въ этой системф плавится при 40,0° и 048 
жить 40,5), молекулярн. р-дибромбензола. Эвтектическая остановка 88 
кривыхъ охлажденя ясно выражена во всфхъ смфсяхъ, что вмфетБ съ тра 
тическимъ построешемъ продолжительности кристаллизащи указываеть № 
полное отсутстве въ этой систем твердыхъ растворовъ. Полиморфное пре 
вращеше камфоры замбтно въ смфсяхъ до содержан1я р-дибромбензола Е® 
23° мол. . 
МикроФотограыя № 4 таблица, ПШ. Препаратъ содержитъ 10% м0 
вутярн. Р-дибромбензола. Снять въ простомъ свётв. Увеличеше 75. Кру! 
ныя, свфтлыя гексагональныя звЪзды камфоры и между ними отчетливо 
замфтная точечная эвтектика. 
Фигура № 5 таблица ПП представляеть тоть же препаратъ, #0 4 
поляризованномз свттть. Здфсь вылёленя камфоры темныя, почти. 
и. 
ла. ИзВ- 
. ТН. Н. Нагорновъ. ИзоморФныя смЪси дигалоидныхъ производныхЪ на 
С.-Пб. Политехн. Инст. 18, 429, 1910 г. ий. РВ. СВ. 75, 580, 1911 г. 
